Amapá - Madeireira Batista - Madeiras brutas do norte - Orleans
Nome científico: Brosimum parinarioides Ducke, Moraceae.
Outros nomes populares: amapá-amargo, amapá-doce, amaparana, mururé.
Nomes internacionais: doekali (Suriname).
• Outros países: Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname.
Características sensoriais: cerne e alburno indistintos pela cor, bege-amarelado levemente rosado; superfície levemente lustrosa; cheiro e gosto imperceptíveis; densidade média; macia ao corte; grã irregular a revessa; textura média.
• Parênquima axial: visível a olho nu; aliforme de extensão linear, às vezes formando pequenas confluências.
• Raios: visíveis a olho nu no topo; finos a médios; poucos a muito poucos.
• Vasos: visíveis a olho nu; médios e grandes; poucos a muito poucos; solitários na maioria e múltiplos.
• Camadas de crescimento: distintas, demarcadas por zonas fibrosas tangenciais.
Durabilidade natural: a Madeira de amapá é considerada de baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos (fungos apodrecedores e insetos). (IPT,1989a; SUDAM/IPT,1981)
Tratabilidade: apresenta boa permeabilidade às soluções preservantes em tratamentos sob pressão. (IPT,1989a) Madeira fácil de preservar (retenção de preservativo oleossolúvel acima de 300 kg/m3) a moderadamente fácil de preservar (retenção de preservativo oleossolúvel entre 200 e 299 kg/m3), com penetração total e uniforme. (IBDF,1981)
Trabalhabilidade: a Madeira de amapá é fácil de ser trabalhada. O corte em serra é moderadamente fácil. Aplainamento e lixamento são regulares e não apresentam lascamento. Recebe brilho acentuado. O fresamento e a furação com broca são excelentes e sem defeitos. Não apresenta problemas de colagem ou acabamento superficial. (Jankowsky,1990)
Secagem: a secagem feita ao ar é fácil e com pequena ocorrência de defeitos. A secagem em estufa, se muito drástica, pode provocar empenamentos severos e endurecimento superficial. A presença de Madeira de reação deve ser observada, pois pode ocasionar empenamentos.